( i368 ) 

 a été porté le liquide, avec le temps t pendant lequel on l'a chauffé, avec 

 la température t du bain de surfusion et avec la durée t' du séjour dans le 

 bain. Je vais indiquer l'influence de ces diverses variables. 



» i" Supposons d'abord que la température ï du bain initial soit con- 

 stante ainsi que t et t' et faisons varier seulement la température t; nous 

 trouvons pour T = 129", 5, t = 5°" et t' = 1.3™ : 



100" io4°i7 io5°,4 loS", 7 iog°, I iio° 

 ,m'|! 2" 12' 3»5' i2"o" 21" 87" 



» La courbe que l'on construirait avec les températures comme ab- 

 scisses et les durées de solidification comme ordonnées a évidemment pour 

 asymptotes l'axe des températures et l'ordonnée de la température de 

 fusion. Cette courbe change lorsqu'on donne à T, t et t' d'autres valeurs. 



» 2° Si l'on dispose une série d'expériences telles que T, t et t' aient des 

 valeurs constantes et que l'on fasse varier seulement la durée t du séjour 

 dans le bain initial, on trouve que le temps employé par les cristaux pour 

 s'allonger d'une même quantité augmente beaucoup. Ainsi, pour des valeurs 

 communes T ^ i 29°, 5, t = 100", 2, t'= i5™, on a trouvé que, pour un al- 

 longement de 5™"", la durée était de 3i%5 lorsque t était de 5"" et 38"°, c'est- 

 à-dire 72 fois plus longue lorsque x était 2'' 34™. L'influence de l'action de 

 la chaleur à température constante est ici plus prononcée encore que dans 

 le cas des prismes. 



» Du reste, cette influence s'affaiblit graduellement; on constate en 

 effet que de 38"" la durée d'allongement baisse pendant plusieurs heures et 

 se fixe à i3", qui est encore près de 26 fois 31", 5. 



» 3° La durée du séjour x dans le bain de surfusion a moins d'influence 

 sur la vitesse de solidification : elle ne la fait varier que de \ et quelquefois 

 moins de sa valeur. 



» 4" I' n'en est pas de même lorsque, toutes choses égales d'ailleurs, on 

 fait varier la température Tdu bain initial ; on trouve que la durée de l'al- 

 longement des octaèdres change avec cette température. Voici, par exem- 

 ple, quelques nombres qui correspondent aux valeurs t= 5", t = 100°, 7, 



T 



= i5" 



Températures du 



bain de fusion. 129°, 5 ijg" ''|2'',5 156", 5 i63° 169" 173" iSS" 221» sjj" 350" 4^^" 



Durées de l'allon- 

 gement des cris- 

 taux pour 10"". i"!!' 2"3o' 3"i3" ii"36" î3'"47' 77'"5i' i)i"'35" 27}" 118" So"" 2g"35' i5"43' 



